388 R. Xietzki, Zur Gewinnung des Thalliums. 



ich musste daher gleich zur Fällung mittelst Jodkaliums 

 schreiten. 



Die schliesslich hierauf begründete Methode ^Yar in ihrer 

 praktischen Ausführung folgende: 



In einem hölzernen Bottich von ca. 1000 Liter Capacität 

 wurden 800 bis 1000 Kilo des Flugstaubs gegeben, das 

 Gefäss mit Wasser fast gefüllt und die Masse durch Einlei- 

 ten von Dampf zum Kochen erhitzt. Xach ca. 24 Stunden 

 hatten sich die festen Bestand theile abgelagert, und die darü- 

 ber stehende klare braune Flüssigkeit, welche meistens ein 

 specifisches Gewicht von 1,5 besass, mittelst eines Hebers in 

 einen zweiten Bottich abgezogen. Hier wurden etwa 200 Li- 

 ter roher Salzsäure zugesetzt, und das Ganze einige Tage 

 der Ruhe überlassen. Der im ersten Gefass zurück geblie- 

 bene Rückstand warde nochmals mit Wasser behandelt, und 

 der erhaltene Auszug entweder zur Erschöpfung einer neuen 

 Menge des Rohmaterials verwendet, oder sonst auf obige 

 Weise mit Jodkalium gefällt. 



Der zuletzt übrigbleibende Rückstand enthielt ausser 

 Eisenoxyd, Bleisulphat und Sand, kleine silberglänzende Flit- 

 terchen, die sich schliesslich als Graphit zu erkennen gaben, 

 und deren Anwesenheit mir so lange räthselhaft war, bis sie 

 mir durch Auffinden von eingesprengtem Graphit in den 

 Kiesen aufgeklärt wurde. — 



Die Flüssigkeit aus dem zweiten Gefässe wurde von dem 

 am Boden abgelagerten Thalliumchlorür in ein drittes über- 

 gezogen und dort mit Jodkalium gefällt. 



Das noch sehr unreine Thalliumchlorür wurde auf einem 

 Filter gesammelt, mit concentrirter Salzsäure etwas ausge- 

 waschen und darauf in einer Schale mit concentrirter Schwe- 

 felsäure zu einem Brei angerührt. Durch Erhitzen wurde 

 jetzt die Salzsäure und womöglich der Ueberschuss an Schwe- 

 felsäure verjagt, und aus der restirenden Masse das Thallium- 

 sulphat mit Wasser ausgekocht. Letzteres konnte durch Kry- 

 stallisation gereinigt werden, doch habe ich in den meisten 

 Fällen das Thallium aus den erhaltenen Lösungen direkt mit 

 Zink oder durch den galvanischen Strom reducirt. 



